SÉANCE DU 7 JANVIER 1907. I7 



Alliage d'argent et de cuivre. — Nous sommes partis d'un alliage de 

 cuivre et d'argent qui renfermait, à peu près, portions égales de ces deux 

 métaux et nous avons fait varier le temps de chauffe de i minute à i5 mi- 

 nutes ainsi qu'il ressort du Tableau suivant ; 



Composition de l'alliage 



Poids de Perte inilial. final. 



Durée de l'alliage Alliage de — ^ —■ — - — i..^ — ^- — ..^ — ^ 



lachaud'e. initial. restant. DifTérences. poids. Ag. Cu. Ag. Cu. 



min. g. ç. g. pour 100 pour loo pour 100 pour 100 pour 100 



I.. 39,1434 38,2ii3 0,9321 3,00 48)85 5i,o4 49)86 5o,64 



2.. 39,7698 38,911 3 o,8585 2,16 » » 49)29 30,89 



3.. 4o,5854 36, 12 18 4)4636 11,00 » » 4^) 11 54,63 



4.. 40)06o4 35, 621 5 4)4389 11,08 49) '2 5i,i8 47)42 62,02 



5.. 40)5944 22,o588 18, 5356 36,28 » » 20,91 78,64 



6.. 40)3i94 20, 84 I 3 19,4781 48, 3 i » » 17,98 81,34 



7.. 36,i3i4 21,6544 15,4770 42,84 « » 18,54 81,27 



9.. 38,9549 26,4700 12,4849 3o,6o 49)55 49)65 18, 33 80,70 



i3.. 39,5539 1 3, 6 100 25,9439 65,59 49)55 49,65 4)77 94,43 



i5.. 39,3404 6,7740 32,5664 82,77 » » 3,62 95,22 (') 



Le début de l'expérience datait du moment où l'alliage était liquide. 

 Le courant était maintenu aussi constant que possible dans les environs 

 de 5oo ampères sous 1 10 volts. La volatilisation commence après 35 

 secondes et après 3 minutes de distillation une certaine quantité de 

 graphite est déjà entrée en solution dans l'alliage. 



Pendant les trois premières minutes, les quantités d'argent restant dans 

 la nacelle varient peu et la quantité de vapeur produite par la distillation 

 peut être regardée à peu près comme constante jusqu'à la sixième minute. 

 Puis elle croît brusquement pendant que la quantité d'argent diminue 

 dans l'alliage. 



Il est possible qu'à partir de la quatrième minute, il se forme un alliage 

 défini, mais il ne serait stable qu'à l'état liquide, car la métallographie et 

 l'étude physique des alliages de cuivre et d'argent n'ont indiqué l'existence 

 d'aucun composé défini de ces deux métaux. 



Il ressort de cet ensemble d'expériences que, plus la distillation est 

 longue, plus l'alliage restant s'enrichit en cuivre. Nos expériences démon- 

 trent donc que le point d'ébuUiîion du cuivre est plus élevé que celui de 

 l'argent. Nous sommes partis d'un alliage à 49» 55 d'argent et à 49» ^^ de 



(') Ce résidu conlenail une petite quantité de fer el de calcium. 

 C. B., 1907, I" Semestre, (T. CXLIV, N° 1.) 



